TCVN11196:2017

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11196:2017 về Bitum - Phương pháp xác định độ nhớt kế brookfield TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11196:2017 BITUM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Đ Ộ NHỚT K Ế B ROOKFIELD Bitumen - Test method for viscosity by brookfield apparatus Lời nói đầu TCVN 11196:2017 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố. BITUM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Đ Ộ NHỚT K Ế B ROOKFIELD Bitumen - Test method for viscosity by Brookfield Apparatus ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1.1 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ nhớt của nhựa đường Polime bằng nhớt kế Brookfield (gọi là độ nhớt Brookfield) dùng trong xây dựng các công tr ì nh giao thông. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chu ẩ n nà y . Đối với t à i liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm c ô ng bố th ì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm c ả các s ử a đ ổ i, bổ sung (nếu có). TCVN 7494:2005 (ASTM D140-01), Bi tu m - Phương pháp lấy mẫu. Standard Test Method for Viscosity Determination of Asphalt at Elevated Temperatures Using a Rotational Viscometer - ASTM D4402 3 Thuật ngữ và định nghĩa 3.1 Độ nh ớ t Brookfield (Brookfield Viscosity) T ỷ số giữa ứng suất cắt và tốc độ cắt được gọi là hệ số nhớt. Hệ số nh ớ t là thước đo sức kháng chảy củ a chất lỏng v à thường được gọi là độ nhớt c ủa chất lỏng. Đơn vị đo của độ nh ớ t là Pa.s và ước s ố thập phân của đơn vị đo này là g/cm.s được gọi là poise (ký hiệu là P). Như vậy, một Pa.s bằng mười P (Pa.s = 10P); một centipoise (ký hiệu là cP) sẽ bằng một mili pascal giây (ký hiệu là mPa.s). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Là độ nh ớ t tương ứng với mỗi tốc độ cắt nhất định (của loại chất lỏng Newton hoặc loại chất lỏng không Newton) Giá trị độ nh ớ t biể u kiến (tại cùng một nhiệt độ) của chất lỏng Newton là như nhau và của chất l ỏ ng không Newton th ì khác nhau tại các t ố c độ cắt khác nhau. 4 Tóm tắt ph ươ ng pháp Nhớt k ế Brookfield mô tả trong Phương pháp này sử dụng để đo độ nhớt của nhựa đường polime ở các nhiệt độ khác nhau. Trong quá trình thí nghiệm ở nhiệt độ quy định, con thoi trong một ống nhỏ đặc biệt chứa mẫu được quay với tốc độ quy định. Giá trị momen xoắn được đo khi con thoi quay là cơ sở xác định độ nhớt của nhựa đường polime th ô ng qua hệ số quy đổi momen xoắn sang độ nhớt. Độ nhớt đo được thường được thể hiện bằng đơn vị đo Pa.s. 5 Thiết b ị , dụng cụ Nhớt kế Brookfield (xem H ì nh 1) với các model RV, HA và HB thích hợp đ ể đo độ nhớt của nhựa đường polime ở nhiệt độ cao. Các bộ phận ch í nh của nh ớt kế Brookfield bao gồm: 5.1 Con thoi: mỗ i loại nhớt k ế Brookfield nêu trên có kèm theo các con thoi phù hợp với nhớt kế đó. Mỗi con thoi s ẽ đ ược dùng để thí nghiệm trong một khoảng độ nhớt nhất định (xem h ư ớng dẫn cụ thể ở tài liệu đi kèm thiết bị). V í dụ với con thoi số 21 với tốc độ quay 20 vòng/min tạo r a tốc độ cắt 18,6 s - 1 được xem là phù hợp để th í nghiệm xác định độ nhớt của nhựa đường polime. 5.2 Các bộ phận khác của thiết bị: - Bộ tạo momen xoắn; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Ố ng đựng mẫu, găng tay; - Kìm kẹp mẫu. 6 Cách tiến hành Với m ỗ i loại nh ớ t kế Brookfield cụ thể, trình tự thí nghiệm sẽ được mô tả chi tiết trong hướng dẫn đi kèm. Nh ì n chung, tr ì nh tự thí nghiệm để xác định độ nh ớ t của nhựa đường polime như sau (ví d ụ với con thoi số 21): 6.1 Lấy mẫu: Theo TCVN 7494 : 2005 ( A S T M D140-01), Bi tu m phương pháp lấy mẫu. 6.2 Bật máy gia nhiệt và cài đặt nhiệt độ thí nghiệm qu y định. 6.3 Đợi khoảng 90 phút đến khi nhiệt độ thiết bị ổn định (xem trên màn hình của thiết bị) 6.4 Đun nóng mẫu một cách c ẩ n thận và tránh quá nhiệt cục bộ cho đến khi có thể rót mẫu một cách dễ dàng. Thỉnh thoảng quấy mẫu cho đều nhiệt và tăng độ đồng nhất 6.5 Lấy một ống mẫu phù hợp với con thoi số 21 và rót 8ml mẫu vào đó ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.7 Đưa c o n thoi số 21 vào trong ống mẫu và nối với bộ phận tạo momen xoắn 6.8 Ch ờ khoảng 15 phút để nhiệt độ hệ th ố ng ổ n định 6.9 Bật thiết bị tạ o momen xoắn, đặt tốc độ quay của con thoi là 20 vòng/min. 6.10 Quan sát màn h ì nh, đọc và ghi lại giá trị độ nhớt hiển thị. Ghi lại ba giá trị đo độ nhớt sau mỗi 60 giây. Hình 1: S ơ đồ hệ thống nhớt k ế Brookfield 7 Báo cáo thử nghiệm 7.1 Kết quả của thử nghiệm của mẫu bao gồm giá tr ị độ nhớt cùng với nhiệt độ khi thí nghiệm, số hiệu con thoi, tốc độ quay của con thoi (tốc độ cắt); 7.2 Báo cáo: Giá trị độ nhớt trung bình của ít nhất hai mẫu thử. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8.1 Có thể chấp nhận kết quả thu được của hai lần th í nghiệm khác nhau trên cùng một mẫu tại cùng thời điểm bởi cùng một thí nghiệm viên khi sai số giữa hai lần thí nghiệm không vượt quá 3,5% so với giá trị trung b ì nh. 8.2 Có thể chấp nhận kết quả thu được của hai phòng th í nghiệm khác nhau khi cùng th í nghiệm một mẫu tại cùng thời điểm nếu sai số giữa hai kết q u ả thí nghiệm kh ô ng vượt quá 14,5% so với giá tr ị trung b ì nh. CHÚ THÍCH 1: Có th ể tiế n hành ngoại suy để xác định độ nhớt tại nhiệt độ cần thiết lân cận khoảng nhiệt độ thí nghiệm trên cơ sở quan hệ độ nhớt - nhiệt độ - x á c lập dựa trên kết quả thí nghiệm tại 3 giá trị nhiệt độ khác nhau.